VARIAZIONE DI VOLUME DI ALCUNI METALLI 47 



ducevano dei pezzi dello stesso metallo zavorrati nel loro in- 

 terno con pezzi di platino. 



Il metodo seguito dai due fisici presenta, non v'è dubbio, 

 delle incertezze per (guanto si riferisce alla temperatura della 

 massa fusa, e, quello che più importa, anche alla vera causa del 

 fenomeno del galleggiamento del metallo solido sul fuso. Tut- 

 tavia, i due sperimentatori hanno trovato per il bismuto dei ri- 

 sultati che si accostano a quelli ai quali io pure sono pervenuto. 



Per questo metallo hanno stabilito colle loro esperienze, che 



il valore del rapporto — - delle densità del bismuto liquido e 



solido alla temperatura di fusione è compreso fra i limiti asse- 

 gnati dalla disuguaglianza 



1,0310 <-^<l,0497. 



Se io calcolo lo stesso rapporto coi valori che ho determinato 



per D^ = I)J, ottengo 



7) ' 



-- = 1,034. 



Non è però inutile osservare che i due fisici tedeschi hanno 

 operato su bismuto impuro, perchè alla temperatura di 13" esso 

 aveva la densità 10,20, che è molto lontana da quella 9,80 

 del metallo puro. 



Chandler e Wrightson hanno studiato del bismuto che alla 

 temperatura ordinaria aveva la densità 9,82. 



Coll'impiego dell'oncosimetro hanno trovato per la densità del 

 bismuto liquido il valore 10,055; numero alquanto superiore a 

 10,01 che è quello da me determinato. La differenza però si 

 mostra in un senso che è giustificato dalla maggiore densità del 

 bismuto solido studiato dai due fisici inglesi. 



Il numero 3,3 che secondo le mie esperienze dà la variazione 

 procentuale della densità del bismuto al cambiare di stato di 

 aggregazione, non può venire confrontato col numero 2,3 dato 

 per la stessa variazione da Chandler e Wrightson, perchè essi 

 non haimo confrontato le densità del bismuto liquido e del bis- 

 muto solido alla stessa temperatura. 



Dal Laboratorio di Fisica della R. Università di Cagliari, luglio 1886. 



